VII 



(1) Weiße Kaligläser: 



Böhmisches Spiegelglas . 

 Böhmische Röhre . . 

 Böhm. G. Kavalier (1889) 

 Schlechtes Thürg. Glas . 



Ägyptisch. Glasstab, farblos . 

 Ägyptisch. Glasstab, bräunlich 

 Hörn. Ampulla, grünlich . . . 



Si0 2 

 67,7 

 74.4 

 78,3 

 69.9 



\:..,0 



K 2 



21,0 

 IS., 

 13,3 

 6,6 



CaO 



9,9 



7,2 

 6,8 

 3,8 



McrO MnO 



l,* 



16,5 



e) Antike Gläser: 



Si0 2 Xa 2 MnO CaO 



72.3 20,8 5,2 



65,9 22,3 0,9 8,4 



68,1 20.5 2,o 6.5 



0,1 0,4 



MgO 



Al,o :; u. Fe 2 3 



1,4 



0,1 

 0,1 

 3,0 



A1 2 3 u. Fe 2 3 



1,7 



2,4 



2,4 



Mintglas von Guinod 



Kristallgläser: 



St. Lambert 

 St. Baccarat 

 Halbkristall : 

 Straß : 



Tabelle 



Si 2 

 : 44,30 



53.70 

 : 52,4 



65.1 



38.1 

 mit 0.3% B 9 



III. 



K 2 



11.75 



Bleigläser. 



N T a 9 



9.12 



10.37 



12 



7,9 - 



; und 0,ooi As 2 ;1 



0,30 

 0,(8 

 4,6 



PbO 

 43,05 



34,9i 



35,24 

 15,2 



53,o 



CaO 



0,6 



0,77 



9,1 



A1 2 3 



1,8 



1,0 

 0,96 



und 



Zusatz von: 2.5% Mn O, für Rubin. 0,8 Cu und 0,2 Cr 3 für Smaragd, 1,5 Co 

 für Saphir u. s. f. 



Die Widei^tandsfähigkeit der Gläser gegen Atmosphärilien und Säuren ist besonders 

 groß bei Gläsern mit hohem Kieselsäuregehalt, der zum Teil durch Tonerde ersetzt sein kann. 

 Bei gleichem Kieselsäuregehalt ist ein Glas um so widerstandsfähiger, je mehr Kalk und je 

 weniger Alkali es enthält. Dabei ist die Art des Alkali ziemlich gleichgültig; dieselbe be- 

 einflußt weniger die Qualität als den Schmelzpunkt. Bleigläser sind stets weicher und weniger 

 widerstandsfähig als Kalkgläser von aequivalenter Zusammensetzung. In vielen Kunstgläsern 

 finden wir auch Borsäure und Phosphorsäure und statt Kalk und Mennige noch andere Oxyde, 

 wie Baryum- und Zinkoxyd. Doch würde es zu weit führen, auf die Gründe und die Folgen 

 eines solchen Ersatzes der normalen Bestandteile näher einzugehen. Gleichwohl kann ich es 

 mir nicht versagen, wenigstens noch die wichtigsten derjenigen Zusätze zu erwähnen, die der 

 Farbgebung des Glases zu dienen haben ; denn die besonderen Eigenschaften und der hohe 

 künstlerische Wert des Glases kommt erst in den gefärbten Gläsern voll zur Geltung. 



Glas läßt sich in allen Xüancen färben. Man verwendet zu dem Zweck teils die Oxyde 

 mancher Schwermetalle, welche in Form von Salzlösungen auf den Sand gesprengt werden, 

 wie Bisenoxyd, Manganoxyd, Chromoxyd, Kupferoxyd, Cobaltoxydul, Uranoxyd, welche im 

 Glasfluß gefärbte Silikate bilden, teils Sulfide, wie Schwefeln atrium und Cadmiumsulfid, teils 

 löst man die Metalle selbst im Glasfluß (..Lasuren"); so lassen sich z. B. Gold, Silber und 

 Kupfer in kleinen Men<ren im Glasfluß klar lösen, ohne diesen zu färben. Beim Erstarren 

 bleiben sie farblos und werden erst bei erneutem Erwärmen mit den für sie charakteristischen 

 Farben wieder sichtbar 1 ). Tabelle IY gibt uns einen Überblick über die Stoffe, welche 

 zum Färben der Gläser verwendet werden. Aus der Tabelle ergibt sich auch, daß die Farbe 



] ) Silberlasur (Goldgelb, das Kunstgelb alter Glasmalereien) erzeugt man durch Auf- 

 tragen eines fein abgeriebenen Breies von Eisenoxyd, Ocker und Silberoxyd (oder Chlorsilber) 

 mit dem Pinsel auf die zu färbenden Stellen des Glases und Erhitzen auf schwache Rotglut. 

 Je nach der Konzentration des Äg; Cl im Vehikel erhält man verschiedene Farben: z. B. 

 goldgelb (1 Ag Cl : 18 Ocker), granatrot (1 Ag Cl : 6 Ocker). — Kupferlasur (Rotbrennen, 

 Rubinieren): Ca mit Fe 3 4 . Fe 2 ;; und Wasser abgerieben, aufgetragen und bei starker 

 Rotglut eingebrannt (event. muß das Glas in reduzierender Atm. erneut erhitzt werden). 



